— 663 — 



La ghisa adoperata nelle esperienze che qui riferiamo era una ghisa 

 bianca Lorn, in pani delle solite dimensioni: il fotogramma 6 (al quale ci 



2 



dovremo in seguito riferire) rappresenta, ai - della grandezza naturale, la 



o 



sezione, normale all'asse, di uno di tali pani. 



La composizione della ghisa variava, da pane a pane, entro i limiti qui 

 sotto indicati: 



Carbonio combinato .... fra 2,92 % e 3,64 % 



Grafite » 0,00 e 0,10 



Silicio » 0,11 e 0,23 



Manganese » 0,03 e 0,18 



Fosforo » tr. e 0,05 



Zolfo » tr. e 0,01 



Indicheremo l'analisi precisa nei casi in cui essa presenti interesse. 



Eseguimmo raffinazione operando direttamente sui pani di ghisa, dopo 

 averne accuratamente ripulita la superficie. I pezzi di ghisa erano immersi 

 in una miscela, a parti eguali, di ossido delle battiture e di ossido ferrico 

 staccato da tornitura di acciaio esposta a lungo alle intemperie. Gli ossidi 

 polverizzati, mescolati intimamente e compressi con cura attorno ai pani di 

 ghisa, erano contenuti in cassette di lamiera d'acciaio in forma di paralle- 

 lepipedi, di em. 40 X 30 X 50 di lato. Nelle esperienze che qui riferiamo, 

 scaldammo le cassette nella camera inferiore di un forno a carbone a ritorno 

 di fiamma, esistente a Cornegliano Ligure nelle officine Delta della Soc. 

 Gio. Ansaldo Armstrong e C. Mentre nelle camere superiori di quel forno 

 (adoperate per la ricottura delle lamiere di ottone) la temperatura non su- 

 pera i 700°, nella camera inferiore essa raggiunge normalmente i 1000°. 



Ci proponemmo, prima di tutto, di determinare in qual modo varii la 

 concentrazione del carbonio nelle ghise affinate, a mano a mano che si pro- 

 cede verso l'interno della massa metallica. A tal fine tagliammo, secondo 

 due piani paralleli, normali all'asse dei piani di ghisa affinata, dei pezzi dei 

 pani stessi, dello spessore di circa 12 mm. Avendo avuto cura di scegliere 

 dei pani aventi una faccia ben piana, ottenemmo in tal modo delle « formelle » 

 piatte con orlo rettilineo, così che ne fu facile piallare quest'orlo in modo 

 da asportarne strati successivi dello spessore voluto. Nel materiale dei vari 

 strati, così ottenuto, determinammo il carbonio totale per pesata, col metodo 

 di Sarnstròm. 



Da un primo pane, affinato nel modo sopra descritto durante 24 

 ore, asportammo un primo strato di circa mezzo millimetro, e poi quattro 



